L’AIMANTATION DES ALLIAGES DE NICKEL ET DE COBALT 297 
puis si on le ramène à la température ambiante, on s'aperçoit 
qu’il est devenu plus facile à aimanter; autrement dit, un 
champ extérieur de même grandeur produit une aimantation 
plus forte qu'auparavant. 
Mais si on le chauffe de nouveau au-delà des limites indi- 
quées jusque dans le voisinage du point de Curie, on s'aperçoit 
en revenant à la température ambiante, que le cobalt est 
redevenu difficile à aimanter, c’est-à-dire que le même champ 
extérieur n’est plus Capable, comme au début, que de produire 
une aimantation beaucoup plus faible. 
Il faut dire alors que les états magnétiques du cobalt aux 
températures comprises entre le zéro absolu et 700° C environ 
sont irréversibles, tandis que la réversibilité existe depuis 700 
jusqu’au point de Curie. 
Cette propriété du cobalt pur se manifeste encore, plus ou 
moins cachée, dans les alliages de nickel riches en cobalt ; 
c’est-à-dire qu’elle se manifeste très nettement pour 90 ?/, et 
80 °/, de cobalt. Elle disparaît de plus en plus dans les alliages 
de 70 °o, 60 °» et 50 ‘ , de cobalt. 
Ce fait nous a conduit à prendre des précautions spéciales 
dans l’emploi des 5, donnés par le tableau IT, pour la réduction 
des courbes 5 — f\T) aux valeurs «bsolues. Pour rendre impos- 
sible, d’une expérience à l’autre, un changement de propriétés 
magnétiques il fallait examiner les ellipsoïdes en question sur 
la balance de torsion en revenant à la température anibiante, 
au moment de les introduire dans le solénoïde pour faire la 
mesure du moment magnétique. 
Mais à cause de cette dureté magnétique de la matiere il 
n’était pas toujours possible d’atteindre sa saturation avec les 
champs accessibles à l’électro-aimant surtout à basse tempé- 
rature. Et comme on voit dans la fig. 1, nous avons tracé en 
pointillé à côté des courbes qui se dirigent vers les points éta- 
lons à la température ordinaire, les courbes de la plus forte 
aimantation observée. Grâce à cette manière de procéder on 
est sûr des valeurs absolues même pour ces courbes. 
On sait que l’aimantation à saturation au zéro absolu est 
d’un intérêt tout à fait spécial ; parce qu’à cette température 
l'agitation thermique des molécules a cessé de troubler l’orien- 
